TCVN12310-4:2018

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12310-4:2018 (ISO 4046-4:2016) về Giấy các tông, bột giấy và các thuật ngữ liên quan - Từ vựng - Phần 4: Các loại giấy và các tông và các sản phẩm được gia công TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12310-4:2018 ISO 4046-4:2016 GIẤY, CÁC TÔNG, BỘT GIẤY VÀ CÁC THUẬT NGỮ LIÊN QUAN - TỪ VỰNG - PHẦN 4: CÁC LOẠI GIẤY VÀ CÁC TÔNG VÀ CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC GIA CÔNG Paper, board, pulps and related terms -Vocabulary - Part 4: Paper and board grades and converted products Lời nói đầu TCVN 12310-4:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 4046-4:2016 TCVN 12310-4:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 06 Giấy và sản phẩm giấy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 12310 (ISO 4046) Giấy, các tông, bột giấy và các thuật ngữ liên quan - Từ vựng gồm các tiêu chuẩn sau: - TCVN 12310-2:2018 (ISO 4046-2:2016), Phần 2: Thuật ngữ về sản xuất bột giấy; - TCVN 12310-3:2018 (ISO 4046-3:2016), Phần 3: Thuật ngữ về sản xuất giấy; - TCVN 12310-4:2018 (ISO 4046-4:2016), Phần 4: Các loại giấy và các tông và các sản phẩm được gia công; TCVN 12310-5:2018 (ISO 4046-5:2016), Phần 5: Tính chất của bột giấy, giấy và các tông. Bộ tiêu chuẩn ISO 4046 Paper, board, pulps and related term - Vocabulary còn tiêu chuẩn sau: ISO 4046, Part 1: Alphabetical index. GIẤY, CÁC TÔNG, BỘT GIẤY VÀ CÁC THUẬT NGỮ LIÊN QUAN - TỪ VỰNG - PHẦN 4: CÁC LOẠI GIẤY VÀ CÁC TÔNG VÀ CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC GIA CÔNG Paper, board, pulps and related terms -Vocabulary - Part 4: Paper and board grades and converted products 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này định nghĩa các thuật ngữ liên quan đến các loại giấy, các tông và các sản phẩm gia công 2 Thuật ngữ và định nghĩa về sản xuất bột giấy Xem TCVN 12310-2 (ISO 4046-2), Giấy, các tông, bột giấy và các thuật ngữ liên quan - Từ vựng - Phần 2: Thuật ngữ về sản xuất bột giấy 3 Thuật ngữ và định nghĩa về sản xuất giấy Xem TCVN 12310-3 (ISO 4046-3), Giấy, các tông, bột giấy và các thuật ngữ liên quan - Từ vựng - Phần 3: Thuật ngữ về sản xuất giấy 4 Thuật ngữ và định nghĩa về các loại giấy và các tông và các sản phẩm được gia công 4.1 Giấy không axit Về nguyên tắc, là giấy không chứa bất kỳ thành phần axit tự do nào Xem thêm phối liệu bột xeo, gia keo kiềm tính, gia keo trung tính 4.2 Giấy hoặc các tông tráng phủ bằng dao - khí Giấy hoặc các tông được tráng phủ bằng quá trình tráng phủ dao khí 4.3 Giấy vải Giấy được làm gần như hoàn toàn từ bột giấy từ vải, nhưng cũng có thể chứa một lượng nhỏ không phải là xơ sợi vải 4.4 Giấy làm vỏ đạn Loại giấy cứng, có độ bền cao, không bị ăn mòn, có độ dầy đồng đều, thích hợp để sản xuất ống bao bộ phận nạp liệu của đạn. 4.5 Giấy chống gỉ Giấy có chứa các chất tạo cho giấy có tính chất bảo vệ bề mặt của kim loại sắt khỏi bị gỉ Xem thêm giấy không gỉ 4.6 Giấy chống mờ, xỉn Giấy có chứa các chất tạo cho giấy có khả năng bảo vệ độ sáng bóng của bề mặt kim loại chống lại sự mờ, xỉn. Xem thêm giấy không mờ, xỉn 4.7 Giấy lưu trữ Giấy có tuổi thọ và độ bền đặc biệt cao được sử dụng cho mục đích bảo quản trong một thời gian dài [ISO 11108:1996] 4.8 Giấy mỹ thuật Giấy tráng phủ có chất lượng cao (thường không chứa bột giấy cơ học) với bề mặt thích hợp cho in màu, in nhiều màu hoặc in nổi. 4.9 Các tông amiang Các tông trong thành phần chỉ có sợi amiang hoặc được kết hợp với chất kết dính hoặc chất độn CHÚ THÍCH 1 Đặc điểm của giấy này là có khả năng cháy thấp CHÚ THÍCH 2 Ở một số nước, trong thành phần có thể có thêm xơ sợi xenlulo 4.10 Giấy không tro Giấy sau khi đốt, phần còn lại hầu như không có 4.11 Giấy in tiền Giấy có độ bền, tính bảo mật, an toàn cao, thích hợp cho quá trình in nhiều màu và có độ bền gấp cao 4.12 Giấy đế giấy diazo Giấy được làm từ bột giấy hóa học tẩy trắng phù hợp cho quá trình tráng phủ diazo, được gia keo, nhẵn, có độ bền gấp và độ bền xé cao, không có phản ứng hóa học và không bị ảnh hưởng bởi các ion kim loại có thể gây ảnh hưởng xấu trong quá trình quang hóa 4.13 Giấy hoặc các tông đế Giấy hoặc các tông dùng để thực hiện các quá trình gia công tiếp theo, ví dụ như quá trình tráng phủ hay ngâm tẩm CHÚ THÍCH Ở một số quốc gia, thuật ngữ này cũng được dùng cho các loại giấy được sử dụng để ghép với một lớp vật liệu khác (nhôm, nhựa.v.v..) 4.14 Giấy in kinh thánh Loại giấy in mỏng, có độ chặt, độ đục, độ bền cao, không chứa bột giấy cơ học 4.15 Giấy tráng phủ bằng dao Giấy qua quá trình tráng phủ bằng phương pháp tráng phủ bằng dao 4.16 Các tông hộp gấp có lớp ngoài làm từ bột giấy tẩy trắng Loại các tông hộp gấp có một hoặc cả hai lớp bột xeo ngoài cùng được làm từ bột giấy hóa học tẩy trắng CHÚ THÍCH Các tông loại này có đặc tính in tốt và c ó thể thích hợp cho quá trình sơn dầu, đánh vecni 4.17 Giấy thấm Giấy có khối lượng riêng biểu kiến thấp, được sử dụng để thấm hút hoàn toàn và nhanh mực nước dư của các bản viết tay 4.18 Các tông để tạo hình Các tông được sử dụng để tạo các vật phẩm ba chiều, ví dụ phần đáy hoặc miệng của hòm hộp bởi sự ép, dập nổi hoặc chuốt 4.19 Giấy hoặc các tông đế Xem giấy hoặc các tông đế 4.20 Giấy in chứng chỉ Giấy in hoặc giấy viết có gia keo, đôi khi có chứa sợi bông, có dấu nước, thường không chứa bột giấy cơ học, bổ sung thêm các yêu cầu về độ bền và tuổi thọ để đáp ứng việc gia công và lưu trữ 4.21 Các tông bìa sách Các tông được sử dụng để làm bìa quyển sách 4.22 Các tông từ bột giấy cơ học nâu Các tông được sản xuất chủ yếu từ bột giấy cơ học nâu. 4.23 Các tông từ hỗn hợp bột giấy nâu Các tông được sản xuất từ giấy loại, đôi khi có bổ sung bột giấy và cả hai mặt đều màu nâu 4.24 Giấy tráng phủ bằng bàn chải Giấy qua quá trình tráng phủ theo phương pháp tráng bằng bàn chải 4.25 Giấy tráng bằng dịch tráng có tạo bọt Giấy tráng phủ mà lớp tráng có các lỗ rỗng do các bọt khí nhỏ được chú ý đưa vào trong dung dịch tráng 4.26 Giấy làm trống cán Xem giấy làm trục (lô) cán 4.27 Giấy làm trục (lô) cán Giấy làm trống cán Giấy được dùng để tạo lô cán bằng cách chồng lên nhau dưới áp lực CHÚ THÍCH Giấy phải chịu được nén và có độ bền ở nhiệt độ cao 4.28 Giấy hoặc các tông cán láng Giấy hoặc các tông đã được cán láng 4.29 Giấy tissue làm tụ điện Giấy làm tụ điện Giấy cách điện, thường mỏng nhẹ, được sử dụng trong sản xuất vật liệu cách điện của tụ điện Xem thêm giấy mỏng nhẹ 4.30 Giấy than Giấy tráng phủ (thường là một mặt) với một lớp chất nhuộm màu có khả năng in lại bằng áp lực hoặc ép chặt, sử dụng để sao chép tại cùng một thời điểm viết tay hoặc đánh máy 4.31 Giấy cacbon hóa Giấy gồm các tờ hoặc dạng rulô hoặc các quyển, mặt dưới được tráng phủ một lớp chất màu có khả năng in lại bằng áp lực, để có được bản sao chép toàn bộ hoặc một phần bản viết tay hoặc đánh máy ban đầu mà không cần lồng các tờ giấy than rời 4.32 Giấy đế giấy cacbon Giấy mỏng nhẹ có độ bền cao, đặc biệt là không có lỗ châm kim, có độ dầy đồng đều, rất phẳng, phù hợp để tráng phủ một lớp chất màu và hoàn toàn không cho phép các chất màu lọt qua tờ giấy. 4.33 Giấy copy không cacbon Giấy khác với giấy than hoặc giấy cacbon hóa, được tráng phủ một mặt hoặc hai mặt các chất để nhận được cùng một lúc một hay nhiều bản sao chép từ một bản viết tay hay đánh máy ban đầu bởi áp lực mà không cần phải đặt tờ giấy than vào giữa các tờ giấy 4.34 Giấy copy không cacbon Giấy copy không cacbon được tập hợp thành các tập dạng tờ hoặc dạng rulô hoặc các quyển 4.35 Các tông hộp Xem các tông hộp gấp 4.36 Giấy hoặc các tông tráng ép bóng Giấy hoặc các tông tráng phủ trong đó lớp tráng phủ bề mặt được làm khô bằng cách tiếp xúc với bề mặt kim loại rất bóng, hoặc dưới dạng lô hoặc băng tải liên tục 4.37 Tấm lót xenlulo Băng hoặc tờ đã được làm chun tạo hình mở được làm từ xơ sợi xenlulo và gồm một hay nhiều tầng giấy mỏng nhẹ CHÚ THÍCH 1 Quá trình làm chun giấy thường được tiến hành sau khi giấy đã khô CHÚ THÍCH 2 Ở một số quốc gia, cách sử dụng từ “cellulose" trong thuật ngữ này có thể gây nhầm lẫn với "cotton wool" hoặc “wadding" vì bản thân bông là xenlulo tinh khiết 4.38 Các tông thô Các tông thường có chất lượng thấp được sản xuất trên máy xeo liên tục từ giấy loại 4.39 Giấy cuốn thuốc lá Giấy mỏng nhẹ, không gia keo, có thể chứa chất độn và/hoặc phụ gia để tính cháy có thể đáp ứng được cho sản xuất thuốc lá; giấy có độ bền xé và chịu ma sát cao, thích hợp để sản xuất thuốc lá và có khả năng cuộn với bề rộng nhỏ 4.40 Giấy hoặc các tông có lớp vải ở giữa Giấy hoặc các tông được gia cường bằng cách ghép giữa hai tờ giấy hoặc các lớp bột xeo bằng lớp vải mút xơ lin (vải mỏng) 4.41 Giấy hoặc các tông phủ vải Giấy hoặc các tông được gia cường bằng cách dán vải mút xơ lin hoặc vải vào một mặt 4.42 Các tông hộp gấp tráng phủ Loại các tông hộp gấp tráng phủ một hay hai mặt. CHÚ THÍCH Bề mặt được tráng phủ thường có khả năng in tốt và thích hợp để phủ sơn, vecni 4.43 Giấy tráng phủ Giấy được tráng phủ một hay hai mặt 4.44 Giấy nhăn Giấy có gợn sóng lăn tăn được chú ý tạo ra bằng sự co lại trong quá trình sấy khô có căng nhẹ hoặc không căng Xem thêm làm nhăn 4.45 Giấy làm tụ điện Xem giấy làm tụ điện 4.46 Giấy copy Giấy in tĩnh điện Giấy photocopy Giấy, thường không tráng phủ được dùng cho in tĩnh điện, in phun và cho các loại in ấn ở gia đình và văn phòng 4.47 Phong bì thư Túi thư Vật phẩm phẳng, hình chữ nhật và thường được làm từ một tờ giấy được gấp sao cho mặt trước phẳng mặt sau có bốn nắp trùng khít nhau CHÚ THÍCH Thông thường, ba nắp (đôi khi chỉ có hai) được dán vào nhau, nắp thứ tư có thể được phết keo hoặc không, có chức năng dán kín phong bì. Nắp thứ tư có thể ở trên hoặc cạnh dài (4 nắp hình tam giác) hoặc cạnh ngắn (dạng túi) của hình chữ nhật. Mặt trước và/hoặc mặt sau trong phong bì hoặc túi thư có th ể có một hoặc nhiều ô trong suốt. 4.48 Túi thư Xem phong bì thư 4.49 Các tông xơ sợi sóng Các tông bao gồm một hay nhiều tờ giấy đã làm sóng được dán với một tờ các tông phẳng hoặc ở giữa một vài tờ các tông phẳng Xem thêm các tông xơ sợi sóng một mặt, các tông xơ sợi sóng một vách, các tông xơ sợi song hai vách, các tông xơ sợi sóng ba vách 4.50 Giấy làm lớp sóng Xem giấy tạo sóng 4.51 Giấy hoặc các tông làm lớp sóng Xem giấy hoặc các tông tạo sóng 4.52 Giấy chun Giấy được làm chun 4.53 Giấy tráng phủ bằng ép đùn keo Giấy qua quá trình tráng phủ bề mặt bằng phương pháp phủ kiểu ép đùn 4.54 Giấy tráng kiểu nhúng Giấy tráng phủ bề mặt bằng phương pháp nhúng qua dung dịch tráng 4.55 Giấy hoặc các tông đế tiếp xúc trực tiếp Giấy hoặc các tông đế, không chứa tạp chất, có độ bền cơ học cao ở nhiệt độ thường và nhiệt độ thấp, phù hợp cho quá trình gia công tiếp theo để sản xuất vật liệu bao gói hoặc vật liệu gói có các tính chất cần thiết như chống thấm dầu mỡ, chống thấm nước và có khả năng bao bọc kín theo quy định để sử dụng cho tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm đông lạnh và đông lạnh sâu Xem thêm giấy hoặc các tông đế không tiếp xúc 4.56 Các tông xơ sợi sóng hai mặt Xem các tông xơ sợi sóng một vách 4.57 Các tông xơ sợi sóng hai vách Các tông gồm hai lớp giấy sóng được đặt và dán giữa ba lớp mặt Xem thêm các tông xơ sợi sóng 4.58 Giấy vẽ kỹ thuật (đục) Giấy có chất lượng trung bình đến cao sử dụng cho kỹ thuật hay mỹ thuật, đục, không có vết đốm, có khả năng chịu sự tẩy xóa cao và có phối liệu bột xeo từ bột giấy hóa học tẩy trắng đến 100 % xơ sợi bông 4.59 Giấy hoặc các tông hai thành phần Giấy hoặc các tông gồm hai lớp bột xeo khác nhau Xem giấy hoặc các tông hai tầng 4.60 Giấy đế giấy nến in sao Giấy mỏng nhẹ, độ bền cao, được làm từ nguyên liệu bột giấy xơ sợi dài, sau quá trình ngâm tẩm hay tráng phủ phù hợp được sử dụng cho sao chép tài liệu 4.61 Giấy hoặc các tông cách điện Giấy hoặc các tông có một số tính chất nhất định (có tính điện môi, độ bền cao, không chứa các phần tử kim loại dẫn điện hoặc các vật liệu dẫn điện khác, độ dày và cấu tạo đồng nhất.v.v..). Những loại giấy này được dùng để cách điện. 4.62 Giấy hoặc các tông dập nổi Giấy hoặc các tông có hoa văn nổi hay chìm, thường được tạo ra do lực ép từ lô hoặc tấm có chạm khắc 4.63 Giấy tráng phủ nhũ tương Giấy được tráng phủ bằng chất dẻo hoặc nhựa dưới dạng nhũ tương 4.64 Giấy làm phong bì Giấy có độ bền thích hợp cho sản xuất phong bì thư và túi thư, có khả năng viết tay, in ấn và có thể dùng được loại keo dính thích hợp Xem thêm phong bì thư 4.65 Giấy tráng phủ kiểu đùn Giấy trải qua quá trình tráng phủ bề mặt bằng phương pháp tráng phủ kiểu đùn 4.66 Lớp mặt Các tông làm lớp sóng được dùng làm lớp phẳng của các tông xơ sợi sóng 4.67 Các tông nỉ Các tông có chứa xơ sợi vải để tạo khả năng co giãn 4.68 Giấy lọc Giấy được sử dụng để giữ lại có lựa chọn các phần tử có trong huyền phù dạng lỏng 4.69 Giấy hoặc các tông chống cháy Giấy đã được xử lý đặc biệt, có khả năng không cháy và/hoặc không bắt lửa 4.70 Các tông dày có tráng phủ Các tông được sử dụng để làm khuôn cho rập khuôn mẫu các bản in 4.71 Sóng Cấu hình của sự uốn sóng trong giấy sóng 4.72 Giấy sóng Giấy được gia công tạo các đường sóng đều và cố định. 4.73 Giấy tạo sóng Giấy làm lớp sóng Giấy, hoặc các tông được dùng để làm lớp sóng trong các tông hòm hộp 4.74 Giấy hoặc các tông tạo sóng Giấy hoặc các tông được sử dụng để làm lớp sóng 4.75 Các tông hộp gấp Các tông hộp Các tông dùng để sản xuất hộp các tông, có khả năng gập tốt 4.76 Giấy hoặc các tông xeo bằng bột chưa nghiền Xem giấy hoặc các tông bột gỗ hóa học 4.77 Giấy hoặc các tông được làm bóng bằng ma sát Giấy hoặc các tông có bề mặt được làm bóng bằng máy cán bóng bằng ma sát 4.78 Giấy bóng mờ Giấy được làm từ bột giấy hóa học, sản xuất bằng phương pháp nghiền ướt thích hợp và quá trình cấn láng cao cấp như giấy chống thấm dầu mỡ CHÚ THÍCH Giấy này rất nhẵn và bóng ở cả hai mặt, có tính chống thấm dầu mỡ cao. Giấy có độ mờ tự nhiên, nhưng cũng có thể được nhuộm màu hoặc làm đục bằng chất độn bổ sung vào nguyên liệu 4.79 Bìa cứng được cán bóng Bìa rất cứng, chặt, nhẵn và có khả năng chịu nước cao. 4.80 Giấy tráng phủ-in lõm Giấy được tráng phủ bằng phương pháp tráng phủ in lõm 4.81 Giấy và các tông chịu dầu mỡ Giấy hoặc các tông có khả năng chống lại sự thẩm thấu của dầu mỡ hay các chất béo cao CHÚ THÍCH Một vài loại giấy cũng không thể thấm bất kỳ một lượng đáng kể các chất trên (v í dụ như giấy đế cacbon). 4.82 Giấy chống thấm dầu mỡ Giấy không chứa bột giấy cơ học, có khả năng chống lại sự thẩm thấu của dầu mỡ hay chất béo cao CHÚ THÍCH Khả năng chống lại sự thẩm thấu dầu mỡ của giấy nhận được do quá trình cán láng áp lực cao 4.83 Làm chun nhiều Làm chun ướt Băng giấy hoặc tờ giấy được làm chun có sự hình thành khép kín được sản xuất từ xơ sợi xenlulo và gồm một hay nhiều lớp giấy CHÚ THÍCH Quá trình làm chun được tiến hành trước khi giấy khô hoàn toàn 4.84 Giấy tráng keo bề mặt bằng keo nhiệt nóng chảy Giấy được tráng phủ bằng quá trình tráng keo bề mặt bằng keo nhiệt nóng chảy. 4.85 Bưu thiếp minh họa Bưu thiếp có hình minh họa và có chỗ trống để viết thư, có cơ cấu bảo mật, sau khi gấp, toàn bộ hoặc một phần mặt ngoài bưu thiếp sẽ có phần để ghi địa chỉ, đóng dấu và các chỉ dẫn của bưu điện 4.86 Bưu ảnh minh họa Bưu ảnh có một mặt hoàn toàn là hình minh họa và có ít nhất một nửa mặt bên kia (mặt bên theo thuật ngữ bưu điện) để ghi địa chỉ, đóng dấu và các chỉ dẫn của bưu điện 4.87 Giấy giả mỹ thuật Giấy có hàm lượng chất độn cao được cán láng mạnh để bề mặt thích hợp đối với in ấn và các mục đích khác 4.88 Thẻ chỉ mục Giấy hoặc các tông cứng, có chất lượng và kích cỡ phù hợp cho ghi chép trong hệ thống xếp hồ sơ 4.89 Giấy hoặc các tông cách điện Giấy hoặc các tông được dùng để ngăn sự truyền các dạng năng lượng, ví dụ như nhiệt, âm thanh, điện 4.90 Các tông tráng phủ cao cấp Các tông có mức độ gia keo cao, thường có định lượng trên 150 g/m 2 , hoặc là các tông có một lớp, hay nhiều lớp được kết hợp với nhau mà không sử dụng keo dính, sản xuất từ bột hóa học tẩy trắng, thích hợp cho in ấn và viết tay CHÚ THÍCH 1 Đặc trưng của các tông này là có độ nhẵn, độ cứng, bề mặt sạch, và thậm chí có thể nhìn xuyên qua. Các tông này có thể được sử dụng, ví dụ như làm danh thiếp, thực đơn hoặc các sản phẩm tương tự CHÚ THÍCH 2 Ở Bắc Mỹ, đây là một loại giấy cứng “bristol" 4.91 Giấy hoặc các tông Giắc - ca Giấy hoặc các tông có độ ổn định kích thước cao, có thể chịu được sự đục các hoa văn hoặc đục lỗ mà không bị biến dạng và được sử dụng trong dệt hoa to (jacquard) 4.92 Lớp ngoài lớp mặt các tông nhiều lớp có độ bền cao Các tông làm lớp sóng có hai lớp, một trong hai lớp đó được làm từ bột giấy kraft 4.93 Lớp ngoài các tông nhiều lớp có độ bền cao Các tông làm lớp sóng được làm hoàn toàn từ bột giấy kraft 4.94 Giấy kraft Giấy được làm hoàn toàn từ bột giấy kraft CHÚ THÍCH Ở một số nơi, thuật ngữ “giấy kraft” cũng được dùng để chỉ rõ loại giấy về cơ bản được làm từ bột gỗ mềm không tẩy trắng sản xuất theo phương pháp kraft. Những loại giấy như vậy có độ bền cơ học cao hơn là giấy từ bột giấy sản xuất theo phương pháp khác của cùng một loại gỗ. 4.95 Giấy có dòng kẻ nổi Giấy có các dòng kẻ sẵn 4.96 Các tông xơ sợi da Các tông được sản xuất gián đoạn trên máy xeo và chứa hàm lượng da ít nhất là 50 % 4.97 Giấy làm sổ sách Giấy có độ bền cao, gia keo hoàn toàn, được làm từ bột gỗ hóa học hoặc làm từ giấy bông, định lượng trong khoảng 90 g/m 2 đến 130 g/m 2 , được sử dụng làm sổ sách, báo cáo, ch í nh sách, các tài liệu pháp luật và các loại tài liệu có thời gian lưu trữ lâu 4.98 Bưu thiếp Vật phẩm dùng để gửi qua bưu điện sau khi dán kín, bao gồm một tờ giấy mờ đục, có thể màu trắng hoặc hơi xám, trên đó thư tín chỉ được viết trên một mặt, tờ giấy được gấp lại, thường chỉ một lần với mặt viết ở phía trong và dán kín ở mép bằng keo thích hợp có sần trên mép giấy. CHÚ THÍCH Một mặt của bưu thiếp dán kín có chỗ ghi địa chỉ, con dấu và các dấu bưu điện. Bưu thiếp cũng có thể được đục lỗ để có thể dễ dàng tách rời cạnh dán khỏi phần chức năng của bưu thiếp. Các đặc tính của giấy được sử dụng làm bưu thiếp phải đảm bảo yêu cầu của bưu điện. 4.99 Giấy tráng phủ nhẹ Giấy LWC Giấy tráng phủ có định lượng dưới 60 g/m 2 và có phối liệu bột xeo từ 25 % đến 55 % bột giấy cơ học CHÚ THÍCH 1 Khối lượng chất tráng phủ thường chiếm khoảng 30 % tổng khối lượng giấy. Loại giấy này chủ yếu dùng in các ấn phẩm như tạp chí và được in theo phương pháp in roto hay in offset CHÚ THÍCH 2 Giấy LWC định lư ợ ng dưới 40 g/m 2 thường được gọi là giấy tráng phủ cực nhẹ (ULWC) 4.100 Giấy mỏng nhẹ Giấy định lượng thấp, thường dưới 40 g/m 2 4.101 Các tông thô phủ mặt Các tông thô có một hoặc cả hai mặt có thành phần khác với thành phần ở giữa 4.102 Giấy mặt (hoặc đáy) (1) (mặt) giấy hoặc các tông được dùng để bọc một loại giấy hoặc các tông khác, ví dụ như bằng chất kết dính để tạo thành một phần của sản phẩm hoàn thiện. CHÚ THÍCH Thuật ngữ “giấy mặt” đôi khi được gọi tắt là “các tông làm lớp sóng” để mô tả các lớp phủ mặt của các tông xơ sợi sóng 4.103 Giấy mặt (hoặc đáy) (2) Ống giấy lót ngoài (Ống lót) tấm các tông xơ sợi sóng hoặc tấm các tông xơ sợi cứng được chèn vào như ống lót trong thùng chứa và phủ lên tất cả vách bên. 4.104 Giấy mặt (hoặc đáy) (3) Tầng giấy mặt (hoặc đáy) (giấy hoặc các tông nhiều tầng) tờ trên có phối liệu bột xeo khác với các tờ trong sản phẩm (thường dùng cho mục đích trang trí). 4.105 Các tông làm lớp sóng Giấy mặt (hoặc đáy) (4) Các tông sử dụng làm vật liệu lớp mặt ngoài của các tông xơ sợi sóng, bìa cứng hoặc “carton compact” 4.106 Tầng giấy mặt (hoặc đáy) Xem giấy mặt (hoặc đáy) (3) 4.107 Các tông bao gói chất lỏng Các tông dùng để sản xuất sản phẩm bao bì chứa chất lỏng CHÚ THÍCH Thùng chứa chất lỏng là sản phẩm kết hợp với các tông thường được sử dụng như lớp đế (nền) 4.108 Giấy LWC Xem giấy tráng phủ nhẹ 4.109 Giấy hoặc các tông được hoàn thiện trên máy xeo Giấy hoặc các tông MF Giấy hoặc các tông được xử lý cơ học trên máy xeo để cải thiện độ nhẵn và độ đồng nhất ngoại quan trên cả hai mặt CHÚ THÍCH Sự cải thiện này thường kém hiệu quả hơn so với sử dụng ép quang cao cấp 4.110 Giấy hoặc các tông được làm bóng trên máy xeo Giấy hoặc các tông MG Giấy hoặc các tông có một mặt được làm nhẵn và bóng bằng cách sấy tiếp xúc với lô kim loại được gia nhiệt và đánh bóng là một bộ phận của công đoạn sấy của máy xeo CHÚ THÍCH Mặt còn lại của giấy hoặc các tông vẫn tương đối thô ráp. 4.111 Giấy in bản đồ Giấy in không chứa bột giấy gỗ cơ học, được gia keo nhiều, gia cường ướt, có độ bền cao, đặc biệt là độ bền xé, độ bền gấp, độ mài mòn và ổn định cao về kích thước 4.112 Các tông từ bột giấy cơ học Các tông được sản xuất chủ yếu từ bột giấy cơ học 4.113 Giấy hoặc các tông từ bột giấy gỗ cơ học Giấy hoặc các tông chứa bột giấy gỗ Giấy hoặc các tông có bột giấy gỗ cơ học là thành phần chủ yếu 4.114 Giấy hoặc các tông MF Xem giấy hoặc các tông được hoàn thiện trên máy xeo 4.115 Giấy hoặc các tông MG Xem giấy hoặc các tông được làm bóng trên máy xeo. 4.116 Các tông dày Các tông đồng nhất thường được làm từ hỗn hợp giấy loại trong máy xeo các tông gián đoạn, thường có độ dày lớn hơn 1 mm. 4.117 Giấy hoặc các tông từ hỗn hợp rơm Giấy hoặc các tông có chứa phần lớn bột giấy từ rơm chưa tẩy trắng 4.118 Sản phẩm đúc bằng bột giấy Các vật phẩm đúc được làm từ bột để sản xuất giấy 4.119 Nhân bản Bất kỳ hình thức nào sao chép được hai hoặc nhiều bản trong một thao tác ép cục bộ bằng cách viết tay, đánh máy hoặc nén Xem thêm giấy cacbon hóa CHÚ THÍCH Ví dụ bao gồm cả việc chèn tờ giấy than, giấy cacbon hóa và giấy sao chép nhạy với áp lực vào giữa các tờ giấy 4.120 Giấy hoặc các tông nhiều lớp Xem giấy hoặc các tông nhiều tầng 4.121 Giấy hoặc các tông nhiều thành phần Xem giấy hoặc các tông nhiều tầng 4.122 Giấy hoặc các tông nhiều tầng Giấy hoặc các tông nhiều lớp Giấy hoặc các tông nhiều thành phần Giấy hoặc các tông có nhiều hơn ba lớp bột xeo được kết hợp với nhau trong quá trình sản xuất Xem thêm giấy hoặc các tông hai tầng, giấy hoặc các tông ba tầng CHÚ THÍCH Hai hoặc nhiều lớp bột xeo có thể là cùng thành phần 4.123 Giấy in báo Giấy được dùng để in báo. 4.124 Giấy hoặc các tông đế không tiếp xúc Giấy hoặc các tông có độ bền cơ học cao tại nhiệt độ thấp và độ ẩm cao, thích hợp cho quá trình sản xuất vật liệu bao bì để bảo quản các loại thực phẩm đông lạnh hoặc đông lạnh sâu Xem thêm giấy hoặc các tông đế tiếp xúc trực tiếp. 4.125 Giấy không gỉ Giấy ngăn cản các chất hóa học có thể làm gỉ kim loại Xem thêm giấy chống gỉ 4.126 Giấy không mờ, xỉn Giấy ngăn cản các chất hóa học có thể gây mờ, xỉn các vật phẩm kim loại Xem thêm giấy chống mờ, xỉn 4.127 Giấy in offset Giấy in được sản xuất dành riêng cho quá trình in offset 4.128 Giấy hoặc các tông nhuộm màu một mặt Giấy hoặc các tông có một mặt được nhuộm màu trong quá trình sản xuất 4.129 Giấy opaque Giấy in có hàm lượng chất độn cao để làm tăng độ đục 4.130 Giấy cách điện Giấy được dùng để cách điện 4.131 Giấy làm lớp cách điện Giấy trung tính, không gia keo, có độ bền diện môi cao, dùng để sản xuất lớp cách điện 4.132 Giấy làm thẻ Xem giấy làm bảng số liệu 4.133 Giấy cuốn ống sợi dệt Giấy dùng để sản xuất ống dùng để cuốn sợi trong các quá trình như xe hoặc xoắn chập đôi sợi 4.134 Giấy hoặc các tông chưa hoàn thiện Giấy hoặc các tông có cả hai mặt nhám tại cuối quá trình sản xuất giấy CHÚ THÍCH Thuật ngữ này dùng để chỉ giấy chưa trải qua bất kì quá trình xử lý hoàn thiện nào, ví dụ trong máy xếp đống 4.135 Các tông bồi Các tông được sản xuất bằng cách dán hai hay nhiều tấm các tông có thành phần giống nhau hoặc khác nhau 4.136 Các tông bồi tráng phủ cao cấp Các tông được gia keo nhiều, thường có định lượng trên 150 g/m 2 hoặc các tông thích hợp để viết và in, được sản xuất hoàn toàn từ bột giấy hóa học tẩy trắng bằng cách dán hai hoặc nhiều băng giấy với nhau Xem thêm các tông tráng phủ cao cấp CHÚ THÍCH Sản phẩm được đặc trưng bởi độ nhẵn, cứng, sạch và nhìn xuyên qua. Sản phẩm có thể được sử dụng ví dụ để làm các danh thiếp 4.137 Các tông bồi mặt Các tông được phủ mặt bằng cách bồi với giấy 4.138 Giấy bồi Giấy được sản xuất bằng cách dán hai hay nhiều giấy có cùng thành phần hoặc khác thành phần 4.139 Giấy tuổi thọ cao Giấy được lưu giữ trong thời gian dài ở thư viện, ở kho lưu trữ và trong các môi trường bảo quản khác, không thay đổi hoặc rất ít thay đổi các tính chất ảnh hưởng đến việc sử dụng [TCVN 11273:2015 (ISO 9706:1994)]. Xem thêm giấy lưu trữ 4.140 Giấy photocopy Xem giấy copy 4.141 Giấy đế giấy ảnh Giấy được hình thành thường bằng gia cường ướt, ổn định kích thước và trơ với các chất hóa học, không chứa tạp chất có thể làm ảnh hưởng bất lợi tới lớp tráng phủ chất nhạy sáng hoặc hình ảnh chụp 4.142 Các tông phủ thạch cao Các tông dùng làm mặt ngoài của tấm thạch cao sử dụng làm tường bên trong nhà 4.143 Giấy hoặc các tông làm bóng bằng tấm kim loại Bề mặt giấy hoặc các tông được hoàn thiện bằng máy cán dùng tấm kim loại làm bóng 4.144 Bưu ảnh Vật phẩm dùng để gửi qua bưu điện không có phong bì là tờ giấy hoặc các tông cứng, bền, toàn bộ một mặt để viết thư, ít nhất là một nửa bên phải của mặt kia dành để viết địa chỉ, đóng dấu và chỉ dẫn của bưu điện 4.145 Giấy áp phích Giấy in, có mức độ gia keo cao, thường được làm bóng trên máy xeo, dùng ở ngoài trời trong thời gian có giới hạn. 4.146 Các tông ép Các tông thường được sản xuất trên máy xeo các tông gián đoạn, hoàn toàn từ bột giấy gốc thực vật và có độ tinh khiết hóa học cao CHÚ THÍCH Đặc trưng của giấy này là có khối lượng riêng cao, đồng đều về độ dầy, bề mặt nhẵn, độ bền cơ học cao, dễ uốn và có tính cách điện. Với một số mục đích sử dụng, bề mặt có thể có hoa văn 4.147 Tấm ép Tấm ép cách điện Các tông ép hoặc giấy ép đã được cán láng, có độ cứng và bóng 4.148 Giấy ép Giấy nhiều tầng được sản xuất liên tục, hoàn toàn từ bột giấy gốc thực vật và có độ tinh khiết hóa học cao CHÚ THÍCH Đặc trưng của giấy này là có khối lượng riêng cao, độ dầy đồng đều, bề mặt nhẵn, độ bền cơ học cao, chống lão hóa và có tính cách điện. 4.149 Giấy vải Giấy làm từ nguyên liệu bột giấy có chứa phần lớn là bột giấy vải. CHÚ THÍCH Hàm lượng tối thiểu cho giấy được gọi là “giấy vải” được quy định khác nhau ở các nước khác nhau. 4.150 Giấy thu hồi Giấy loại được thu hồi để sử dụng lại, chế biến lại hoặc tái chế 4.151 Bên phải 4.151.1 Bên phải (1) (của quyển sách) trang ở bên phải của quyển sách mở, trang tiếp theo hoặc trang thứ hai là trang bên trái CHÚ THÍCH Cũng được áp dụng cho báo giấy.v.v.. 4.151.2 Bên phải (2) (của tài liệu của bưu điện) mặt trên đó ghi địa chỉ của người nhận 4.151.3 Bên phải (3) (của một tờ đã được gia công) mặt đầu tiên sử dụng của một tờ đã được gia công khác biệt với bên trái là mặt ngược lại CHÚ THÍCH Từ "đã được gia công" trong thuật ngữ này có nghĩa là thiết bị dùng để chuyển đổi ví dụ như máy in hoặc thiết bị văn phòng 4.151.4 Bên phải (4) (của các tông) mặt có ngoại quan tốt hơn 4.152 Giấy có thể tái chế Giấy thu hồi có thể sản xuất thành giấy hoặc các tông 4.153 Các tông làm lớp sóng tái chế Giấy mặt (hoặc đáy) các tông thường được làm từ giấy loại 4.154 Giấy tái chế Xem giấy có bột giấy tái chế 4.155 Giấy có bột giấy tái chế Giấy tái chế Giấy hoặc các tông s ả n xuất từ phần lớn hoặc toàn bộ là giấy có thể tái chế 4.156 Giấy hoặc các tông gia cường Giấy hoặc các tông đã được gia cường cơ học bằng cách kết hợp với các vật liệu như dải kim loại hoặc sợi vải tổng hợp hay tự nhiên 4.157 Giấy gia cường kết hợp Giấy gia cường được sản xuất bằng cách kết hợp sợi vải hay thủy tinh, xơ sợi tự nhiên hay tổng hợp ở giữa các lớp của giấy kết hợp 4.158 Giấy chống dính Giấy không dính Giấy dùng để bảo vệ gáy sách, được xử lý hóa học hay tráng phủ để nhanh chóng tách khỏi lớp keo dính và bề mặt keo dính nhạy với áp suất 4.159 Giấy tráng phủ kiểu lô Giấy đã được tráng phủ theo phương pháp tráng phủ kiểu lô 4.160 Giấy bảo an Giấy có kết hợp với các đặc tính chống làm giả để dễ phát hiện ra sự thay đổi hay làm giả Xem thêm giấy bảo mật 4.161 Giấy bão hòa Giấy được dùng để bão hòa với các v ậ t liệu như latex, nhựa nhiệt dẻo và nhựa nhiệt rắn 4.162 Giấy SC Xem giấy ép quang cao cấp 4.163 Giấy bảo mật Giấy kết hợp với những đặc điểm nhận biết để tránh bị làm giả mạo Xem thêm giấy bảo an 4.164 Giấy không dính Xem giấy chống dính 4.165 Các tông làm giầy Bất kỳ loại các tông nào thích hợp cho quá trình sản xuất các bộ phận của giầy 4.166 Các tông xơ sợi sóng một mặt Các tông bao gồm một tờ giấy sóng được dán vào một tờ mặt Xem thêm các tông xơ sợi sóng, các tông xơ sợi sóng một vách 4.167 Các tông xơ sợi sóng một vách Các tông xơ sợi sóng hai mặt Các tông gồm một tờ giấy sóng được dán vào hai lớp mặt bằng keo Xem thêm các tông xơ sợi sóng, các tông xơ sợi sóng một mặt 4.168 Giấy gia keo Giấy đã được gia keo 4.169 Giấy tráng phủ ép-gia keo Giấy được tráng phủ bằng phương pháp tráng phủ bằng ép gia keo 4.170 Giấy cán mềm Giấy đã được cán láng bằng máy cán láng mềm 4.171 Các tông cứng Các tông gồm một lớp bột xeo 4.172 Các tông xơ sợi cứng Các tông có thể được bồi hoặc không bồi thường được phủ lớp giấy kraft hoặc phối liệu bột xeo có độ bền cao, thích hợp cho sản xuất hộp và trống CHÚ THÍCH Các tông xơ sợi cứng thường có định lượng trên 600 g/m 2 4.173 Giấy tráng phủ dung môi Giấy tráng phủ bằng nhựa hoặc chất dẻo được hòa tan trong dung môi dễ bay hơi và sau đó được làm bay hơi 4.174 Giấy xe sợi Giấy có độ bền kéo đặc biệt cao theo chiều dọc, thích hợp cho việc xe sợi hay bện thừng 4.175 Giấy copy cho máy sao chép dùng cồn Giấy kháng cồn đủ để sao chép trên thiết bị sao chép dùng cồn 4.176 Giấy dùng cho máy in bằng giấy nến Giấy in rômiô Giấy xốp, đủ đục, phù hợp cho việc in bằng giấy nến trên một hay cả hai mặt 4.177 Giấy hoặc các tông từ rơm Giấy hoặc các tông (tương ứng) làm từ bột giấy rơm không tẩy trắng, không có các loại bột giấy khác CHÚ THÍCH Thông thường giấy này có màu vàng 4.178 Các tông làm vali Các tông được dùng chủ yếu để sản xuất các vật dụng du lịch CHÚ THÍCH Các tông này thường được gia keo, độ chặt, độ bền cao, phù hợp cho ép, gập, tạo hình, uốn cong và tán đinh, có thể khâu được và gia công bề mặt, thường chịu nước và có ngoại quan được hoàn thiện và các tính chất khác 4.179 Giấy ép quang cao cấp Giấy SC Giấy được cán láng ở máy ép quang cao cấp để có bề mặt láng bóng và độ nhẵn cao hơn giấy được hoàn thiện trên máy xeo 4.180 Giấy gia keo bề mặt Giấy mà bề mặt đã được gia công để cải thiện đặc tính bề mặt Xem thêm gia keo, ép gia keo 4.181 Giấy làm bảng số liệu Giấy làm thẻ Giấy bền, cứng, độ dày được kiểm soát chính xác, có độ ổn định kích thước, có khả năng đục lỗ và có đặc tính phù hợp để dùng trong thu thập số liệu 4.182 Giấy nhựa đường Giấy dầu Giấy được tráng phủ hay ngâm tẩm với hắc ín sản xuất từ than đá, gỗ, bitum hay những vật liệu tương tự, có khả năng chống lại sự thâm nhập của nước và hơi nước 4.183 Các tông lớp mặt tái chế Các tông làm lớp sóng một tầng, hai tầng, ba tầng hoặc nhiều tầng (thường làm chủ yếu từ giấy thu hồi) và đáp ứng yêu cầu vận chuyển hoặc quy định kỹ thuật của cơ quan quản lý 4.184 Giấy nhạy nhiệt Giấy có một mặt được tráng phủ chất nhạy với nhiệt, được sử dụng để tạo các bản copy có độ phân giải cao bằng cách tiếp nhận xung điện CHÚ THÍCH Thường được sử dụng cho máy fax, máy in điện tâm đồ và các đầu in nhiệt điện 4.185 Giấy hoặc các tông ba lớp Xem giấy hoặc các tông ba tầng 4.186 Giấy hoặc các tông ba tầng Giấy hoặc các tông ba lớp Giấy hoặc các tông bao gồm ba lớp bột xeo kết hợp với nhau trong quá trình sản xuất, trong khi ở trạng thái ẩm Xem thêm giấy hoặc các tông ba thành phần CHÚ THÍCH Lớp bột xeo ngoài cùng có thể có thành phần giống nhau 4.187 Giấy tissue Băng hoặc tờ giấy tạo hình kín được làm chun, sản xuất từ xơ sợi cellulosic, gồm một hay nhiều tầng giấy mỏng nhẹ CHÚ THÍCH 1 Quá trình làm chun thường được tiến hành trước khi giấy khô hoàn toàn CHÚ THÍCH 2 Ở một số quốc gia, thuật ngữ “cellulosic" trong phần định nghĩa này có thể gây khó khăn cho thực tế sản xuất, và có thể gây nhầm lẫn v ớ i sợi bông len hay bông vì bông cũng là xenlulo 100 %. 4.188 Giấy vệ sinh Giấy được sử dụng cho mục đích vệ sinh 4.189 Tấm ép cách điện Xem tấm ép 4.190 Giấy vẽ mờ Giấy phù hợp cho “giấy vẽ văn phòng”, đủ mờ cho sao chép hình ảnh trên giấy bằng ánh sáng truyền qua và để vẽ lại bản gốc được đặt dưới. CHÚ THÍCH Tính mờ đục có thể đạt được bằng hai cách: a) Xử lý thích hợp giấy bằng dầu, nhựa hoặc sáp sau khi xeo giấy để tạo ra giấy vẽ mờ nhân tạo hoặc b) Bằng quá trình xử lý cơ học trong khi chuẩn bị nguyên liệu để tạo ra sản phẩm giấy vẽ mờ tự nhiên 4.191 Các tông xơ sợi sóng ba vách Các tông bao gồm ba tờ giấy đã làm sóng lồng vào giữa và dán với bốn mặt giấy Xem thêm các tông xơ sợi sóng 4.192 Giấy hoặc các tông ba thành phần Giấy hoặc các tông gồm ba lớp bột xeo khác nhau Xem thêm giấy hoặc các tông ba tầng 4.193 Giấy hoặc các tông lưới đôi Giấy hoặc các tông được hình thành giữa hai lưới 4.194 Giấy hoặc các tông hai lớp Xem giấy hoặc các tông hai tầng 4.195 Giấy hoặc các tông hai tầng Giấy hoặc các tông hai lớp Giấy hoặc các tông gồm hai lớp bột xeo kết hợp với nhau khi ở trạng thái ẩm trong quá trình sản xuất Xem thêm giấy hoặc các tông hai thành phần 4.196 Giấy hoặc các tông nhuộm màu hai mặt Giấy hoặc các tông có hai mặt được nhuộm màu chú ý trong quá trình sản xuất 4.197 Giấy đánh máy Giấy pơluya Giấy dùng chủ yếu cho máy đánh chữ, được gia keo thích hợp, thường có độ bền cơ học cao và có khả năng chống lại ảnh hưởng của cách đánh máy và tẩy xóa 4.198 Giấy tráng phủ cực nhẹ Giấy ULWC Giấy tráng phủ nhẹ, có định lượng dưới 40 g/m 2 và chủ yếu được dùng để xuất bản các ấn phẩm được phân phối qua đường bưu điện mà khối lượng là một nhân tố ảnh hưởng đến chi phí 4.199 Giấy ULWC Xem giấy tráng tráng phủ cực nhẹ 4.200 Giấy kết hợp Giấy được sản xuất bằng cách dán hai băng hoặc tờ giấy lại với nhau bằng bitum hoặc hắc ín (than đá, gỗ) hoặc bằng các vật liệu tương tự 4.201 Giấy không gia keo Giấy không qua quá trình gia keo 4.202 Giấy giả da gốc thực vật Giấy đã bị biến tính bởi tác động của axit sulfuric Xem thêm giấy chống thấm dầu mỡ CHÚ THÍCH Cách xử lý này giúp cho giấy có cấu trúc liên tục, tăng độ cứng bề mặt, nâng cao khả năng chống lại sự thẩm thấu của các chất lỏng hữu cơ thông thường và một số chất béo, dầu mỡ. Cấu trúc này cũng giúp giấy có khả năng chống lại sự phân hủy trong nước, thậm chí là nước sôi. 4.203 Giấy hoặc các tông có vân Giấy hoặc các tông có chứa một lượng nhỏ xơ sợi với màu sắc và cường độ màu khác so với phần còn lại của giấy CHÚ THÍCH Giấy loại này thường được biết đến là giấy silua, giấy granite hoặc giấy có vằn, đốm 4.204 Bên trái Bên ngược với bên phải 4.205 Giấy đế giấy dán tường Giấy được có một mặt được tráng phủ hay in ấn hoặc cả hai, mặt còn lại được phết hồ dán hoặc chất kết dính khác CHÚ THÍCH Giấy đế này có thể thích hợp để làm giấy dán tường hoặc dán trần 4.206 Giấy loại Giấy hoặc các tông sau khi sử dụng hoặc trong quá trình gia công, có thể thu hồi được và sử dụng (sau khi đánh tơi thành huyền phù) để sản xuất gi ấ y hoặc các tông hoặc sử dụng cho một số ngành công nghiệp khác Xem thêm giấy thu hồi 4.207 Giấy hoặc các tông hoàn thiện bằng nước Giấy hoặc các tông hoàn thiện ở mức cao bằng cách làm ẩm một hay cả hai mặt băng giấy với một màng mỏng nước, thường sử dụng dao gạt nước trong suốt quá trình chạy qua máy xếp đống 4.208 Giấy dễ hút nước Giấy thấm hút, không gia keo bên trong hoặc gia keo bề mặt CHÚ THÍCH Giấy này được sử dụng khi sản xuất (ví dụ giấy thấm, giấy lọc), hoặc có thể sử dụng làm giấy đế 4.209 Giấy hoặc các tông tráng phủ sáp Giấy hoặc các tông được xử lý với parafin hoặc sáp khác bằng cách ngâm tẩm hoặc gia công bề mặt 4.210 Giấy bền ướt Giấy được xử lý để làm giảm tổn thất của một số tính chất bền khi ướt CHÚ THÍCH Một vài tính chất bền như độ bền nén và độ cứng có thể không bị ảnh hưởng 4.211 Giấy hoặc các tông có bột gỗ Xem giấy hoặc các tông từ bột giấy gỗ cơ học 4.212 Giấy hoặc các tông từ bột gỗ hóa học Giấy hoặc các tông xeo bằng bột chưa nghiền Giấy hoặc các tông về nguyên tắc chỉ chứa duy nhất bột giấy hóa học trong thành phần xơ sợi CHÚ THÍCH Trong thực tế giấy này có thể chứa một lượng nhỏ bột giấy khác 4.213 Giấy không sọc Giấy không có các dòng kẻ nổi 4.214 Giấy bao gói Giấy dùng để bọc, bảo vệ hay trang trí các quà tặng 4.215 Giấy bao gói mỏng Giấy bao gói mềm, dai, có định lượng thấp trong khoảng 12 g/m 2 đến 30 g/m 2 được dùng chủ yếu để bao gói bảo vệ các vật phẩm dễ vỡ và gói quà tặng 4.216 Giấy in tĩnh điện Xem giấy copy 4.217 Xem các tông ốp bồi 4.218 Các tông bồi, định lượng thấp nhất là 1 000 g/m 2 và có ít nhất một lớp làm bằng bột kraft để sản xuất hòm hộp cứng 4.219 Xem giấy hoặc các tông có lớp vải ở giữa 4.220 Giấy đã qua máy cán mỏng để thu được độ dày đồng nhất Bảng tra theo thứ tự chữ cái tiếng Việt B Bên phải (1) 4.151.1 Bên phải (2) 4.151.2 Bên phải (3) 4.151.3 Bên phải (4) 4.151.4 Bên phải 4.151 Bên trái 4.204 Bìa cứng được cán bóng 4.79 Bưu ảnh 4.144 Bưu ảnh minh họa 4.86 Bưu thiếp 4.98 Bưu thiếp minh họa 4.85 C Các tông amiang 4.9 Các tông bao gói chất lỏng 4.107 Các tông bìa sách 4.21 Các tông bồi 4.135 Các tông bồi mặt 4.137 Các tông bồi tráng phủ cao cấp 4.136 Các tông cứng 4.171 Các tông dày 4.116 Các tông dày có tráng phủ 4.70 Các tông để tạo hình 4.18 Các tông ép 4.146 Các tông hộp 4.35 Các tông hộp gấp 4.75 Các tông hộp 4.75 Các tông hộp gấp có lớp ngoài làm từ bột giấy tẩy trắng 4.16 Các tông hộp gấp tráng phủ 4.42 Các tông làm giầy 4.165 Các tông làm lớp sóng 4.105 Giấy mặt (hoặc đáy) (4) 4.105 Các tông làm lớp sóng tái chế 4.153 Các tông làm vali 4.178 Các tông lớp mặt tái chế 4.183 Các tông nỉ 4.67 Các tông phủ thạch cao 4.142 Các tông thô 4.38 Các tông thô phủ mặt 4.101 Các tông tráng phủ cao cấp 4.90 Các tông từ bột giấy cơ học 4.112 Các tông từ bột giấy cơ học nâu 4.22 Các tông từ hỗn hợp bột giấy nâu 4.23 Các tông xơ sợi cứng 4.172 Các tông xơ sợi da 4.96 Các tông xơ sợi sóng 4.49 Các tông xơ sợi sóng ba vách 4.191 Các tông xơ sợi sóng hai mặt 4.56 Các tông xơ sợi sóng hai vách 4.57 Các tông xơ sợi sóng một mặt 4.166 Các tông xơ sợi sóng một vách 4.167 Các tông xơ sợi sóng hai mặt 4.167 G Giấy áp phích 4.145 Giấy bảo an 4.160 Giấy bao gói 4.214 Giấy bao gói mỏng 4.215 Giấy bão hòa 4.161 Giấy bảo mật 4.163 Giấy bền ướt 4.210 Giấy bồi 4.138 Giấy bóng mờ 4.78 Giấy cacbon hóa 4.31 Giấy cách điện 4.130 Giấy cán mềm 4.170 Giấy chống dính 4.158 Giấy không dính 4.158 Giấy chống gỉ 4.5 Giấy chống mờ, xỉn 4.6 Giấy chống thấm dầu mỡ 4.82 Giấy chun 4.52 Giấy có bột giấy tái chế 4.155 Giấy tái chế 4.155 Giấy có dòng kẻ nổi 4.95 Giấy có các dòng kẻ sẵn 4.95 Giấy có thể tái chế 4.152 Giấy copy 4.46 Giấy in tĩnh điện 4.46 Giấy photocopy 4.46 Giấy copy cho máy sao chép dùng cồn 4.175 Giấy copy không cacbon 4.33 Giấy copy không cacbon 4.34 Giấy cuốn ống sợi dệt 4.133 Giấy cuốn thuốc lá 4.39 Giấy đánh máy 4.197 Giấy pơluya 4.197 Giấy đế giấy ảnh 4.141 Giấy đế giấy cacbon 4.32 Giấy đế giấy dán tường 4.205 Giấy đế giấy diazo 4.12 Giấy đế giấy nến in sao 4.60 Giấy dễ hút nước 4.208 Giấy dùng cho máy in bằng giấy nến 4.176 Giấy in rômiô 4.176 Giấy ép 4.148 Giấy ép quang cao cấp 4.179 Giấy SC 4.179 Giấy gia cường kết hợp 4.157 Giấy giả da gốc thực vật 4.202 Giấy gia keo 4.168 Giấy gia keo bề mặt 4.180 Giấy giả mỹ thuật 4.87 Giấy hoặc các tông ba lớp 4.185 Giấy hoặc các tông ba tầng 4.186 Giấy hoặc các tông ba lớp 4.186 Giấy hoặc các tông ba thành phần 4.192 Giấy hoặc các tông cách điện 4.61 Giấy hoặc các tông cách điện 4.89 Giấy hoặc các tông cán láng 4.28 Giấy hoặc các tông chống cháy 4.69 Giấy hoặc các tông chưa hoàn thiện 4.134 Giấy hoặc các tông có bột gỗ 4.211 Giấy hoặc các tông có lớp vải ở giữa 4.40 Giấy hoặc các tông có vân 4.203 Giấy hoặc các tông dập nổi 4.62 Giấy hoặc các tông đế 4.13 Giấy hoặc các tông đế 4.19 Giấy hoặc các tông đế không tiếp xúc 4.124 Giấy hoặc các tông đế tiếp xúc trực tiếp 4.55 Giấy hoặc các tông được hoàn thiện trên máy xeo 4.109 Giấy hoặc các tông MF 4.109 Giấy hoặc các tông được làm bóng bằng ma sát 4.77 Giấy hoặc các tông được làm bóng trên máy xeo 4.110 Giấy hoặc các tông MG 4.110 Giấy hoặc các tông gia cường 4.156 Giấy hoặc các tông Giắc - ca 4.91 Giấy hoặc các tông hai lớp 4.194 Giấy hoặc các tông hai tầng 4.195 Giấy hoặc các tông hai lớp 4.195 Giấy hoặc các tông hai thành phần 4.59 Giấy hoặc các tông hoàn thiện bằng nước 4.207 Giấy hoặc các tông làm bóng bằng tấm kim loại 4.143 Giấy hoặc các tông làm lớp sóng 4.51 Giấy hoặc các tông lưới đôi 4.193 Giấy hoặc các tông MF 4.114 Giấy hoặc các tông MG 4.115 Giấy hoặc các tông nhiều lớp 4.120 Giấy hoặc các tông nhiều tầng 4.122 Giấy hoặc các tông nhiều lớp 4.122 Giấy hoặc các tông nhiều thành phần 4.122 Giấy hoặc các tông nhiều thành phần 4.121 Giấy hoặc các tông nhuộm màu hai mặt 4.196 Giấy hoặc các tông nhuộm màu một mặt 4.128 Giấy hoặc các tông phủ vải 4.41 Giấy hoặc các tông tạo sóng 4.74 Giấy hoặc các tông tráng ép bóng 4.36 Giấy hoặc các tông tráng phủ bằng dao - khí 4.2 Giấy hoặc các tông tráng phủ sáp 4.209 Giấy hoặc các tông từ bột giấy gỗ cơ học 4.113 Giấy hoặc các tông chứa bột giấy gỗ 4.113 Giấy hoặc các tông từ bột gỗ hóa học 4.212 Giấy hoặc các tông xeo bằng bột chưa nghiền 4.212 Giấy hoặc các tông từ hỗn hợp rơm 4.117 Giấy hoặc các tông từ rơm 4.177 Giấy hoặc các tông xeo bằng bột chưa nghiền 4.76 Giấy in bản đồ 4.111 Giấy in báo 4.123 Giấy in chứng chỉ 4.20 Giấy in kinh thánh 4.14 Giấy in offset 4.127 Giấy in tiền 4.11 Giấy in tĩnh điện 4.216 Giấy kết hợp 4.200 Giấy không axit 4.1 Giấy không dính 4.164 Giấy không gỉ 4.125 Giấy không gia keo 4.201 Giấy không mờ, xỉn 4.126 Giấy không sọc 4.213 Giấy không tro 4.10 Giấy kraft 4.94 Giấy làm bảng số liệu 4.181 Giấy làm thẻ 4.181 Giấy làm lớp cách điện 4.131 Giấy làm lớp sóng 4.50 Giấy làm phong bì 4.64 Giấy làm sổ sách 4.97 Giấy làm thẻ 4.132 Giấy làm trống cán 4.26 Giấy làm trục (lô) cán 4.27 Giấy làm trống cán 4.27 Giấy làm tụ điện 4.45 Giấy làm vỏ đạn 4.4 Giấy loại 4.206 Giấy lọc 4.68 Giấy lưu trữ 4.7 Giấy LWC 4.108 Giấy mặt (hoặc đáy) (1) 4.102 Giấy mặt (hoặc đáy) (2) 4.103 Ống giấy lót ngoài 4.103 Giấy mặt (hoặc đáy) (3) 4.104 Tầng giấy mặt (hoặc đáy) 4.104 Giấy mỏng nhẹ 4.100 Giấy mỹ thuật 4.8 Giấy nhăn 4.44 Giấy nhạy nhiệt 4.184 Giấy nhựa đường 4.182 Giấy dầu 4.182 Giấy opaque 4.129 Giấy photocopy 4.140 Giấy SC 4.162 Giấy sóng 4.72 Giấy tái chế 4.154 Giấy tạo sóng 4.73 Giấy làm lớp sóng 4.73 Giấy thấm 4.17 Giấy than 4.30 Giấy thu hồi 4.150 Giấy tissue 4.187 Giấy tissue làm tụ điện 4.29 Giấy làm tụ điện 4.29 Giấy tráng bằng dịch tráng có tạo bọt 4.25 Giấy tráng keo bề mặt bằng keo nhiệt nóng chảy 4.84 Giấy tráng kiểu nhúng 4.54 Giấy tráng phủ 4.43 Giấy tráng phủ bằng bàn chải 4.24 Giấy tráng phủ bằng dao 4.15 Giấy tráng phủ bằng ép đùn keo 4.53 Giấy tráng phủ cực nhẹ 4.198 Giấy ULWC 4.198 Giấy tráng phủ dung môi 4.173 Giấy tráng phủ ép-gia keo 4.169 Giấy tráng phủ kiểu đùn 4.65 Giấy tráng phủ kiểu lô 4.159 Giấy tráng phủ nhẹ 4.99 Giấy LWC 4.99 Giấy tráng phủ nhũ tư ơ ng 4.63 Giấy tráng phủ-in lõm 4.80 Giấy tuổi thọ cao 4.139 Giấy ULWC 4.199 Giấy và các tông chịu dầu mỡ 4.81 Giấy vải 4.149 Giấy vải 4.3 Giấy vẽ kỹ thuật (đục) 4.58 Giấy vẽ mờ 4.190 Giấy vệ sinh 4.188 Giấy xe sợi 4.174 L Làm chun nhiều 4.83 Làm chun ướt 4.83 Lớp mặt 4.66 Lớp ngoài các tông nhiều lớp có độ bền cao 4.93 Lớp ngoài lớp mặt các tông nhiều lớp có độ bền cao 4.92 N Nhân bản 4.119 Phong bì th ư 4.47 Túi th ư 4.47 S Sản phẩm đúc bằng bột giấy 4.118 Sóng 4.71 T Tấm ép 4.147 Tấm ép cách điện 4.147 T ấ m ép cách điện 4.189 Tấm lót xenlulo 4.37 Tầng giấy mặt (hoặc đáy) 4.106 Thẻ chỉ mục 4.88 Túi thư 4.48 Thư mục tài liệu tham khảo [1] TCVN 11273:2015 (ISO 9706:1994) Thông tin và tư liệu - Giấy dành cho tài liệu - Yêu cầu về độ bền [2] ISO 10241:1992, International terminology s tan- dards- Preparation and layout. [3] ISO 11108:1996, Information and documentation - Archival paper- Requirements for permanence and durability.